Zur Frage der Färbung des blauen Steinsalzes. 
327 
liehe blaue Steinsalz wird beim Erhitzen zuerst violett, nach den 
übereinstimmenden Angaben aller Beobachter, sodann farblos. 
Die Erhitzungsfärbungen künstlicher Präparate sind etwas 
andere; so beobachtete Giesel beim Erhitzen gelber Salze einen 
Übergang der Färbung durch Rosa in Blauviolett, schließlich in 
ein Blau, dem des natürlichen Blausalzes gleich. Bei weiterem 
Erhitzen wurde wieder eine Gelbfärbung gefunden. Focke gibt 
die Farbenfolge: braun, rötlich, blau, purpurviolett, beim Abkühlen 
wieder blau an. Ich fand bei mehrmaliger Wiederholung der 
Versuche an den von mir dargestellten Präparaten folgende Farben 
folge: 1. purpnr, 2. violett, 3. farblos. 
Beim Abschrecken in kaltem Wasser kehrt bei den künst- 
lichen Präparaten die ursprüngliche Farbe zurück, das durch Er- 
hitzen violett gewordene natürliche Blausalz behält beim Einwerfen 
in kaltes Wasser seine violette Farbe. 
Die Erklärung dieser Unterschiede bedarf noch der Deutung, 
die wohl nicht lange ausstehen wird, wenn hierüber spezielle 
Untersuchungen vorliegen werden. 
Bei der Besprechung der genetisch hochwichtigen Mikro- 
struktur 1 2 des blauen Steinsalzes vergißt Herr Prinz anzuführen, 
daß diese Beobachtung zuerst durch Wittjen und Precht 2 ge- 
macht worden sind, die richtige Deutung der Erscheinung von 
Focke und Bruckmoser gegeben 3 wurde. 
Die von Prinz (p. 79) erwähnte Doppelbrechung habe ich 4 
bereits beobachtet, doch war an meinen Stücken die Doppel- 
brechung der farbigen Lamellen nur vermittels des empfindlichen 
Gipsblättchens zu erkennen , während Herrn Prinz viel stärker 
doppelbrechende Stücke Vorlagen. 
Auch ich hob schon hervor, wie dies Herr Prinz tut, daß 
sich an den natürlichen doppelbrechenden Blausalzstücken niemals 
Piezodichroismus konstatieren läßt. 
Die Annahme von Prinz, daß die Färbung während des 
Kristallisationsprozesses stattgefunden habe, ist in Anbetracht des 
fast vollkommmen sicheren Nachweises, daß die Färbung durch 
freies Alkalimetall bedingt ist, unannehmbar, abgesehen davon, 
daß die Einlagerung des Farbstoffes nach den d o p p e 1 - 
brechenden Gleitlamellen nach (HO) entschieden für eine 
sekundäre Färbung spricht, worauf ich zuerst hingewiesen 
habe. 
Ich sehe mich hier genötigt , noch einige weitere Beob- 
1 nämlich der Einlagerung des Farbstoffes / der Gleitfläche (110). 
2 Wittjen und Precht, Ber. d. deutsch, chem. Ges. 1883. p. 1454. 
3 Ein Beitrag zur Kenntnis des blauen Steinsalzes. Min.-petr. Mitt, 
25. p. 43—60. 
4 1. c. p. 52. 
